Io42 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



lisable que le point d'ébullition. A l'aide d'une petite pince thermo-électrique trem- 

 pant dans celte goutte, j'ai trouvé — ii4° comme point d'ébullition sous la pression 

 de 76''™ de mercure. 



)> J'ai alors cherché dans les publications scientifiques quel était le point d'ébulli- 

 tion de l'hydrogène silicié ordinaire sous la pression atmosphérique et ne l'ai point 

 trouvé. Il m'a fallu le déterminer. A cet effet, j'ai préparé ce gaz par l'action de 

 l'acide chlorhydrique sur du siliciure de magnésium (') et l'ai purifié par distil- 

 lation fractionnée à — go". SiH* se présente sous la forme d'un corps liquide à la 

 température de l'air liquide ; son point d'ébullition a été trouvé compris entre — 1 15" 

 et — 116° sous la pression de ^S'^™ de mercure. 



» La concordance des points d'ébullition du liquide obtenu plus haut et de l'hydro- 

 gène silicié ordinaire est donc bonne. 



» En résumé, l'hydrogène et le silicium s'unissent directement et en très 

 faible proportion à une température supérieure à celle de la fusion du sili- 

 cium, en donnant de l'hvdrogène silicié SiH*. Ce résultat est en accord 

 avec la formation endothermique de l'hydrogène silicié (■). » 



CHIMIE. — Sur les alliages plomb-aluminium. Note de M. H. Pécheus, 

 présentée par M. J. VioUe. 



(( La recherche d'alliages de haute résistivité m'a conduit à essayer de 

 réaliser la combinaison du plomb avec l'aluminium. 



» Je me suis imposé le but suivant : obtenir, si possible, plusieurs 

 alliages plomb-aluminium, à teneur variable (^), dont j'étudierais ensuite 

 la résistivité et la thermo-électricité, comme je me propose de le faire 

 pour un certain nombre d'alliages de l'aluminium. 



)) J'ai donc préparé, à l'avance, des poids déterminés de plomb raffiné et d'alumi- 

 nium (en plaque); j'ai fondu, au creuset de terre réfractaire, l'aluminium d'abord (il 

 fond à 65o°), j'y ai projeté ensuite le plomb (il fond à 33o°); en agitant le mélange des 

 deux métaux fondus, j'ai pu les mélanger malgré leur grande difi'érence de densités 

 [celle du plomb, presque pur, vaut 11, 23, celle de l'aluminium (à 2 pour 100 de fer et 

 traces de carbone et de silicium) vaut 2,67]; j'ai coulé le mélange daus une lingotière 

 en sable gras d'étuve et j'ai obtenu les résultats suivants : 



» 1° Tous les mélanges à moins de 90 pour 100 d'aluminium (j'en ai 



(') MorsAN et Smiles, Ann. de Ckim. et de Phys., 7» série, t. XXVIl, 1902, p. 5. 

 (^) Behthelot, Thannochiinie, t. I, p. 77. 



(2) Dans sa Thèse sur les alliages d'aluminium (Sorbonne, 1902), M. L. Guillet 

 écrit qu'il n'a pu obtenir d'alliage Pb-AI. 



